322 



Eisenoxy,d,,rQ j,^,,i l „ ^^ ^ 0,34 Eisenoxyd einschliessend, 



Phosphorsaurer Kalk ( ' ) das als FeS vorhanden war. 



0,43 Thonerdenatron 

 einschliessend. 



; im löslichen Th. 9,68 

 i' im unlöslichen Th. 8,67 



Thonerde 1,56 



Schwefelsäure 0,22 



(Jesammtmenge d. Schwefels 14,56 



Kohlensäure 18,35 



Chlor 1,53 



Wasser 0,22 



Der Verf. berechnet hieraus die Zusammensetzung wie folgt: 



Kohlensaures Natron 36,88 



Chlornatrium 2,53 



Schwefelsaures Natron 0,39 



Kieselsaures Natron 1,18 



Thonerde-Natron 0,69 



Schwefelcalcium 28,68 



Kohlensaure Kalkerde 3,31 



Zweifach Schwefelcalcium 0,43 



Unterschweflichtsaure Kalkerde 1,15 



Schweflichtsaure Kalkerde 2,18 



Kaustische Kalkerde 9,27 



Talkerde 0,25 



Schwefeleisen 0,37 

 ■: Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk 2,66 



Thonerde 1,13 



Kohle 7,01 



Sand 0,90 



Ultramarin 0,96 



Wasser 0,22 



100,10 



Der Verf. zieht aus seiner Analyse den Schluss, dass in dem 

 unlösslichen Theil der rohen Soda kein Calciumoxyd, sondern kohlen- 

 saurer Kalk enthalten sei und dass der unlösliche Theil der rohen 

 Soda vorzüglich aus einer Verbindung von kohlensaurem Kalk mit 

 einfach Schwefelcalcium bestehe. Er erklärt 2SCa + C02CaO für die 

 Formel dieser Verbindung. Dieser Schluss ist übrigens aus der zwei- 

 ten Tafel durchaus nicht ersichtlich, wie aber auch die Zahlen der- 

 selben mit denen der ersten namentlich nicht in Bezug auf die gefun- 

 dene Kohlensäuremenge in Uebereinstimmung gebracht werden können. 

 Dieser Schluss ist also entschieden zu bezweifeln. Erwähnenswerth 

 dürfte die Methode sein, die K. angewendet hat, um das Schwefel- 

 calcium , die unterschweflichtsaure und schweflichtsaure Kalkerde zu 

 bestimmen. Das erstere wurde durch kohlensaures Cadmiumoxyd 

 zersetzt. Es bildete sich Schwefelcadmium, aus dessen Schwefelgehalt, 

 der als schwefelsaurer Baryt gewogen wurde, auf die Menge des 



